单质电阻率列表

本文汇总元素单质的电阻率。

电阻率列表
 T 80 K (−193 °C) 273 K (0 °C) 293 K (20 °C) 298 K (25 °C) 300 K (27 °C) 500 K (227 °C)  3 Li 锂 use  10.0 nΩm  85.3 nΩm  92.8 nΩm  94.7 nΩm  95.5 nΩm  CRC (10−8 Ωm)  1.00  8.53  9.28  9.47  9.55  LNG (10−8 Ωm)    9.28    WEL (10−8 Ωm) (293 K–298 K) 9.4  4 Be 铍 use  0.75 nΩm  30.2 nΩm  35.6 nΩm  37.0 nΩm  37.6 nΩm  99 nΩm CRC (10−8 Ωm)  0.075  3.02  3.56  3.70  3.76  9.9 LNG (10−8 Ωm)    3.56    WEL (10−8 Ωm) (293 K–298 K) 4  5 B 硼 use    1.5×104 Ωm    LNG (10−8 Ωm)    1.5×1012    WEL (10−8 Ωm) (293 K–298 K) > 1012  6 C 碳 (金刚石) use   LNG (10−8 Ωm)    0.8 [sic]     6 C 碳 (石墨) use   LNG (10−8 Ωm)    1375    WEL (10−8 Ωm) (293 K–298 K) 约1000 – direction dependent  11 Na 钠 use  8.0 nΩm  43.3 nΩm  47.7 nΩm  48.8 nΩm  49.3 nΩm  CRC (10−8 Ωm)  0.80  4.33  4.77  4.88  4.93  LNG (10−8 Ωm)    4.77    WEL (10−8 Ωm) (293 K–298 K) 4.7  12 Mg 镁 use  5.57 nΩm  40.5 nΩm  43.9 nΩm  44.8 nΩm  45.1 nΩm  78.6 nΩm CRC (10−8 Ωm)  0.557  4.05  4.39  4.48  4.51  7.86 LNG (10−8 Ωm)    4.39    WEL (10−8 Ωm) (293 K–298 K) 4.4  13 Al 铝 use  2.45 nΩm  24.17 nΩm  26.50 nΩm  27.09 nΩm  27.33 nΩm  49.9 nΩm CRC (10−8 Ωm)  0.245  2.417  2.650  2.709  2.733  4.99 LNG (10−8 Ωm)    2.6548    WEL (10−8 Ωm) (293 K–298 K) 2.65  14 Si 硅 use   LNG (10−8 Ωm)    105    WEL (10−8 Ωm) (293 K–298 K) 约100000  15 P 磷 use   LNG (10−8 Ωm)    (white) 10 [sic]    WEL (10−8 Ωm) (293 K–298 K) 10  16 S 硫 use    (无定形) 2×1015 Ωm    LNG (10−8 Ωm)    (无定形) 2×1023    WEL (10−8 Ωm) (293 K–298 K) > 1023  17 Cl 氯 use    > 10 Ωm    LNG (10−8 Ωm)    >109    WEL (10−8 Ωm) (293 K–298 K) > 1010  19 K 钾 use  13.4 nΩm  64.9 nΩm  72.0 nΩm  73.9 nΩm  74.7 nΩm  CRC (10−8 Ωm)  1.34  6.49  7.20  7.39  7.47  LNG (10−8 Ωm)    7.2    WEL (10−8 Ωm) (293 K–298 K) 7  20 Ca 钙 use  6.5 nΩm  31.1 nΩm  33.6 nΩm  34.2 nΩm  34.5 nΩm  60. nΩm CRC (10−8 Ωm)  0.65  3.11  3.36  3.42  3.45  6.0 LNG (10−8 Ωm)    3.36    WEL (10−8 Ωm) (293 K–298 K) 3.4  21 Sc 钪 use  (室温) (α，多晶) 562 nΩm（计算） CRC (10−8 Ωm) (290 K–300 K) 56.2 CR2 (10−8 Ωm) (室温) (α，无定形) 70.9 CR2 (10−8 Ωm) (室温) (α，晶体) 26.9 CR2 (10−8 Ωm) (室温) (α，多晶) 56.2（据单晶计算） LNG (10−8 Ωm)    56.2    WEL (10−8 Ωm) (293 K–298 K) 55  22 Ti 钛 use   0.39 µΩm  0.420 µΩm    CRC (10−8 Ωm)   39     LNG (10−8 Ωm)    42.0    WEL (10−8 Ωm) (293 K–298 K) 40  23 V 钒 use  24.1 nΩm  181 nΩm  197 nΩm  201 nΩm  202 nΩm  348 nΩm CRC (10−8 Ωm)  2.41  18.1  19.7  20.1  20.2  34.8 LNG (10−8 Ωm)    19.7    WEL (10−8 Ωm) (293 K–298 K) 20  24 Cr 铬 use   118 nΩm  125 nΩm  126 nΩm  127 nΩm  201 nΩm CRC (10−8 Ωm)   11.8  12.5  12.6  12.7  20.1 LNG (10−8 Ωm)    12.5    WEL (10−8 Ωm) (293 K–298 K) 12.7  25 Mn 锰 use  1.32 µΩm  1.43 µΩm  1.44 µΩm  1.44 µΩm  1.44 µΩm  1.49 µΩm CRC (10−8 Ωm)  132  143  144  144  144  149 LNG (10−8 Ωm)    144    WEL (10−8 Ωm) (293 K–298 K) 160  26 Fe 铁 use  6.93 nΩm  85.7 nΩm  96.1 nΩm  98.7 nΩm  99.8 nΩm  237 nΩm CRC (10−8 Ωm)  0.693  8.57  9.61  9.87  9.98  23.7 LNG (10−8 Ωm)    9.61    WEL (10−8 Ωm) (293 K–298 K) 9.7  27 Co 钴 use   56 nΩm  62.4 nΩm    CRC (10−8 Ωm)   5.6     LNG (10−8 Ωm)    6.24    WEL (10−8 Ωm) (293 K–298 K) 6  28 Ni 镍 use  5.45 nΩm  61.6 nΩm  69.3 nΩm  71.2 nΩm  72.0 nΩm  177 nΩm CRC (10−8 Ωm)  0.545  6.16  6.93  7.12  7.20  17.7 LNG (10−8 Ωm)    6.93    WEL (10−8 Ωm) (293 K–298 K) 7  29 Cu 铜 use  2.15 nΩm  15.43 nΩm  16.78 nΩm  17.12 nΩm  17.25 nΩm  30.90 nΩm CRC (10−8 Ωm)  0.215  1.543  1.678  1.712  1.725  3.090 LNG (10−8 Ωm)    1.678    WEL (10−8 Ωm) (293 K–298 K) 1.7  30 Zn 锌 use  11.5 nΩm  54.6 nΩm  59.0 nΩm  60.1 nΩm  60.6 nΩm  108.2 nΩm CRC (10−8 Ωm)  1.15  5.46  5.90  6.01  6.06  10.82 LNG (10−8 Ωm)    5.9    WEL (10−8 Ωm) (293 K–298 K) 5.9  31 Ga 镓 use   CRC (10−8 Ωm)   13.6     LNG (10−8 Ωm) (30 °C) 25.795 WEL (10−8 Ωm) (293 K–298 K) 14  32 Ge 锗 use LNG (10−8 Ωm)    53000    WEL (10−8 Ωm) (293 K–298 K) 约50000  33 As 砷 use    333 nΩm    LNG (10−8 Ωm)    33.3    WEL (10−8 Ωm) (293 K–298 K) 30  34 Se 硒 use   LNG (10−8 Ωm)   (无定形) 1.2 [sic]     WEL (10−8 Ωm) (293 K–298 K) high  35 Br 溴 use    7.8×1010 Ωm    LNG (10−8 Ωm)    7.8×1018    WEL (10−8 Ωm) (293 K–298 K) > 1018  37 Rb 铷 use  26.5 nΩm  115 nΩm  128 nΩm  131 nΩm  133 nΩm  CRC (10−8 Ωm)  2.65  11.5  12.8  13.1  13.3  LNG (10−8 Ωm)    12.8    WEL (10−8 Ωm) (293 K–298 K) 12  38 Sr 锶 use  36.4 nΩm  123 nΩm  132 nΩm  134 nΩm  135 nΩm  222 nΩm CRC (10−8 Ωm)  3.64  12.3  13.2  13.4  13.5  22.2 LNG (10−8 Ωm)    13.2    WEL (10−8 Ωm) (293 K–298 K) 13  39 Y 钇 use  (室温) (α，多晶) 596 nΩm CRC (10−8 Ωm) (290 K–300 K) 59.6 CR2 (10−8 Ωm) (室温) (α，无定形) 72.5 CR2 (10−8 Ωm) (室温) (α，晶体) 35.5 CR2 (10−8 Ωm) (室温) (α，多晶) 59.6 LNG (10−8 Ωm)    59.6    WEL (10−8 Ωm) (293 K–298 K) 56  40 Zr 锆 use  66.4 nΩm  388 nΩm  421 nΩm  429 nΩm  433 nΩm  765 nΩm CRC (10−8 Ωm)  6.64  38.8  42.1  42.9  43.3  76.5 LNG (10−8 Ωm)    42.1    WEL (10−8 Ωm) (293 K–298 K) 42  41 Nb 铌 use   152 nΩm     CRC (10−8 Ωm)   15.2     LNG (10−8 Ωm)   15.2     WEL (10−8 Ωm) (293 K–298 K) 15  42 Mo 钼 use  4.82 nΩm  48.5 nΩm  53.4 nΩm  54.7 nΩm  55.2 nΩm  106 nΩm CRC (10−8 Ωm)  0.482  4.85  5.34  5.47  5.52  10.6 LNG (10−8 Ωm)    5.34    WEL (10−8 Ωm) (293 K–298 K) 5  43 Tc 锝 use   LNG (10−8 Ωm) (100 °C) 22.6 WEL (10−8 Ωm) (293 K–298 K) 20  44 Ru 钌 use   71 nΩm     CRC (10−8 Ωm)   7.1     LNG (10−8 Ωm)   7.1     WEL (10−8 Ωm) (293 K–298 K) 7.1  45 Rh 铑 use   43.3 nΩm     CRC (10−8 Ωm)   4.3     LNG (10−8 Ωm)   4.33     WEL (10−8 Ωm) (293 K–298 K) 4.3  46 Pd 钯 use  17.5 nΩm  97.8 nΩm  105.4 nΩm  107.3 nΩm  108.0 nΩm  179.4 nΩm CRC (10−8 Ωm)  1.75  9.78  10.54  10.73  10.80  17.94 LNG (10−8 Ωm)    10.54    WEL (10−8 Ωm) (293 K–298 K) 10  47 Ag 銀 use  2.89 nΩm  14.67 nΩm  15.87 nΩm  16.17 nΩm  16.29 nΩm  28.7 nΩm CRC (10−8 Ωm)  0.289  1.467  1.587  1.617  1.629  2.87 LNG (10−8 Ωm)    1.587    WEL (10−8 Ωm) (293 K–298 K) 1.6  48 Cd 镉 use   68 nΩm     use  (22 °C) 72.7 nΩm CRC (10−8 Ωm)   6.8     LNG (10−8 Ωm) (22 °C) 7.27 WEL (10−8 Ωm) (293 K–298 K) 7  49 In 铟 use   0.080 µΩm  83.7 nΩm    CRC (10−8 Ωm)   8.0     LNG (10−8 Ωm)    8.37    WEL (10−8 Ωm) (293 K–298 K) 8  50 Sn 锡 use   115 nΩm     CRC (10−8 Ωm)   11.5     LNG (10−8 Ωm)   11.5     WEL (10−8 Ωm) (293 K–298 K) 11  51 Sb 锑 use   0.39 µΩm  417 nΩm    CRC (10−8 Ωm)   39     LNG (10−8 Ωm)    41.7    WEL (10−8 Ωm) (293 K–298 K) 40  52 Te 碲 use   LNG (10−8 Ωm)    (5.8–33)×10³    WEL (10−8 Ωm) (293 K–298 K) 约10000  53 I 碘 use   1.3×107 Ωm     LNG (10−8 Ωm)   1.3×1015     WEL (10−8 Ωm) (293 K–298 K) > 1015  55 Cs 铯 use  41.6 nΩm  187 nΩm  205 nΩm  208 nΩm  210 nΩm  CRC (10−8 Ωm)  4.16  18.7  20.5  20.8  21.0  LNG (10−8 Ωm)    20.5    WEL (10−8 Ωm) (293 K–298 K) 20  56 Ba 钡 use  68.3 nΩm  302 nΩm  332 nΩm  0.340 µΩm  343 nΩm  724 nΩm CRC (10−8 Ωm)  6.83  30.2  33.2  34.0  34.3  72.4 LNG (10−8 Ωm)    33.2    WEL (10−8 Ωm) (293 K–298 K) 35  57 La 镧 use  (室温) (α，多晶) 615 nΩm CRC (10−8 Ωm) (290 K–300 K) 61.5 CR2 (10−8 Ωm) (室温) (α，多晶) 61.5 LNG (10−8 Ωm)    61.5    WEL (10−8 Ωm) (293 K–298 K) 61  58 Ce 铈 (β，hex) use  (室温) (β，多晶) 828 nΩm CRC (10−8 Ωm) (β，hex) (290 K–300 K) 82.8 CR2 (10−8 Ωm) (室温) (β，多晶) 82.8 LNG (10−8 Ωm)    (β，hex) 82.8     58 Ce 铈 (γ，cubic) use  (室温) (γ，多晶) 744 nΩm CRC (10−8 Ωm)     74.4   CR2 (10−8 Ωm) (室温) (γ，多晶) 74.4 WEL (10−8 Ωm) (293 K–298 K) 74  59 Pr 镨 use  (室温) (α，多晶) 0.700 µΩm CRC (10−8 Ωm) (290 K–300 K) 70.0 CR2 (10−8 Ωm) (室温) (α，多晶) 70.0 LNG (10−8 Ωm)    70.0    WEL (10−8 Ωm) (293 K–298 K) 70  60 Nd 钕 use  (室温) (α，多晶) 643 nΩm CRC (10−8 Ωm) (290 K–300 K) 64.3 CR2 (10−8 Ωm) (室温) (α，多晶) 64.3 LNG (10−8 Ωm)    64.3    WEL (10−8 Ωm) (293 K–298 K) 64  61 Pm 钷 use  (室温) 0.75 µΩm（估） CRC (10−8 Ωm) (290 K–300 K) 75（估） CR2 (10−8 Ωm) (室温) (α，多晶) 75（估） LNG (10−8 Ωm)     64.0   WEL (10−8 Ωm) (293 K–298 K) 75  62 Sm 钐 use  (室温) (α，多晶) 0.940 µΩm CRC (10−8 Ωm) (290 K–300 K) 94.0 CR2 (10−8 Ωm) (室温) (α，多晶) 94.0 LNG (10−8 Ωm)    94.0    WEL (10−8 Ωm) (293 K–298 K) 94  63 Eu 铕 use  (室温) (多晶) 0.900 µΩm CRC (10−8 Ωm) (290 K–300 K) 90.0 CR2 (10−8 Ωm) (室温) (多晶) 90.0 LNG (10−8 Ωm)    90.0    WEL (10−8 Ωm) (293 K–298 K) 90  64 Gd 钆 use  (室温) (α，多晶) 1.310 µΩm CRC (10−8 Ωm) (290 K–300 K) 131 CR2 (10−8 Ωm) (室温) (α，无定形) 135.1 CR2 (10−8 Ωm) (室温) (α，晶体) 121.7 CR2 (10−8 Ωm) (室温) (α，多晶) 131.0 LNG (10−8 Ωm)    131    WEL (10−8 Ωm) (293 K–298 K) 130  65 Tb 铽 use  (室温) (α，多晶) 1.150 µΩm CRC (10−8 Ωm) (290 K–300 K) 115 CR2 (10−8 Ωm) (室温) (α，无定形) 123.5 CR2 (10−8 Ωm) (室温) (α，晶体) 101.5 CR2 (10−8 Ωm) (室温) (α，多晶) 115.0 LNG (10−8 Ωm)    115    WEL (10−8 Ωm) (293 K–298 K) 120  66 Dy 镝 use  (室温) (α，多晶) 926 nΩm CRC (10−8 Ωm) (290 K–300 K) 92.6 CR2 (10−8 Ωm) (室温) (α，无定形) 111.0 CR2 (10−8 Ωm) (室温) (α，晶体) 76.6 CR2 (10−8 Ωm) (室温) (α，多晶) 92.6 LNG (10−8 Ωm)    92.6    WEL (10−8 Ωm) (293 K–298 K) 91  67 Ho 钬 use  (室温) (多晶) 814 nΩm CRC (10−8 Ωm) (290 K–300 K) 81.4 CR2 (10−8 Ωm) (室温) (无定形) 101.5 CR2 (10−8 Ωm) (室温) (晶体) 60.5 CR2 (10−8 Ωm) (室温) (多晶) 81.4 LNG (10−8 Ωm)    81.4    WEL (10−8 Ωm) (293 K–298 K) 94  68 Er 铒 use  (室温) (多晶) 0.860 µΩm CRC (10−8 Ωm) (290 K–300 K) 86.0 CR2 (10−8 Ωm) (室温) (无定形) 94.5 CR2 (10−8 Ωm) (室温) (晶体) 60.3 CR2 (10−8 Ωm) (室温) (多晶) 86.0 LNG (10−8 Ωm)    86.0    WEL (10−8 Ωm) (293 K–298 K) 86  69 Tm 铥 use  (室温) (多晶) 676 nΩm CRC (10−8 Ωm) (290 K–300 K) 67.6 CR2 (10−8 Ωm) (室温) (无定形) 88.0 CR2 (10−8 Ωm) (室温) (晶体) 47.2 CR2 (10−8 Ωm) (室温) (多晶) 67.6 LNG (10−8 Ωm)    67.6    WEL (10−8 Ωm) (293 K–298 K) 70  70 Yb 镱 use  (室温) (β，多晶) 0.250 µΩm CRC (10−8 Ωm) (290 K–300 K) 25.0 CR2 (10−8 Ωm) (室温) (β，多晶) 25.0 LNG (10−8 Ωm)    25    WEL (10−8 Ωm) (293 K–298 K) 28  71 Lu 镥 use  (室温) (多晶) 582 nΩm CRC (10−8 Ωm) (290 K–300 K) 58.2 CR2 (10−8 Ωm) (室温) (无定形) 76.6 CR2 (10−8 Ωm) (室温) (晶体) 34.7 CR2 (10−8 Ωm) (室温) (多晶) 58.2 LNG (10−8 Ωm)    58.2    WEL (10−8 Ωm) (293 K–298 K) 56  72 Hf 铪 use  67.5 nΩm  304 nΩm  331 nΩm  337 nΩm  0.340 µΩm  631 nΩm CRC (10−8 Ωm)  6.75  30.4  33.1  33.7  34.0  63.1 LNG (10−8 Ωm)    33.1    WEL (10−8 Ωm) (293 K–298 K) 30  73 Ta 钽 use  26.2 nΩm  122 nΩm  131 nΩm  134 nΩm  135 nΩm  229 nΩm CRC (10−8 Ωm)  2.62  12.2  13.1  13.4  13.5  22.9 LNG (10−8 Ωm)    13.5    WEL (10−8 Ωm) (293 K–298 K) 13  74 W 钨 use  6.06 nΩm  48.2 nΩm  52.8 nΩm  53.9 nΩm  54.4 nΩm  103 nΩm CRC (10−8 Ωm)  0.606  4.82  5.28  5.39  5.44  10.3 LNG (10−8 Ωm)    5.28    WEL (10−8 Ωm) (293 K–298 K) 5  75 Re 铼 use   172 nΩm  193 nΩm    CRC (10−8 Ωm)   17.2     LNG (10−8 Ωm)    19.3    WEL (10−8 Ωm) (293 K–298 K) 18  76 Os 锇 use   81.2 nΩm     CRC (10−8 Ωm)   8.1     LNG (10−8 Ωm)   8.12     WEL (10−8 Ωm) (293 K–298 K) 8.1  77 Ir 铱 use   47 nΩm  47.1 nΩm    CRC (10−8 Ωm)   4.7     LNG (10−8 Ωm)    4.71    WEL (10−8 Ωm) (293 K–298 K) 4.7  78 Pt 铂 use  19.22 nΩm  96 nΩm  105 nΩm  107 nΩm  108 nΩm  183 nΩm CRC (10−8 Ωm)  1.922  9.6  10.5  10.7  10.8  18.3 LNG (10−8 Ωm)    10.6    WEL (10−8 Ωm) (293 K–298 K) 10.6  79 Au 金 use  4.81 nΩm  20.51 nΩm  22.14 nΩm  22.55 nΩm  22.71 nΩm  39.7 nΩm CRC (10−8 Ωm)  0.481  2.051  2.214  2.255  2.271  3.97 LNG (10−8 Ωm)    2.214    WEL (10−8 Ωm) (293 K–298 K) 2.2  80 Hg 汞 use     961 nΩm   CRC (10−8 Ωm)     96.1   LNG (10−8 Ωm) (固) 21 LNG (10−8 Ωm) (液) 95.8 WEL (10−8 Ωm) (293 K–298 K) 96  81 Tl 铊 use   0.15 µΩm  0.18 µΩm    CRC (10−8 Ωm)   15     LNG (10−8 Ωm)    18    WEL (10−8 Ωm) (293 K–298 K) 15  82 Pb 铅 use  49 nΩm  192 nΩm  208 nΩm  211 nΩm  213 nΩm  383 nΩm CRC (10−8 Ωm)  4.9  19.2  20.8  21.1  21.3  38.3 LNG (10−8 Ωm)    20.8    WEL (10−8 Ωm) (293 K–298 K) 21  83 Bi 铋 use   1.07 µΩm  1.29 µΩm    CRC (10−8 Ωm)   107     LNG (10−8 Ωm)    129    WEL (10−8 Ωm) (293 K–298 K) 130  84 Po 钋 use   (α) 0.40 µΩm     CRC (10−8 Ωm)   40     LNG (10−8 Ωm)   (α) 40.0     WEL (10−8 Ωm) (293 K–298 K) 43  88 Ra 镭 use    1 µΩm    LNG (10−8 Ωm)    100    WEL (10−8 Ωm) (293 K–298 K) 100  90 Th 钍 use   147 nΩm     use  (22 °C) 15.4 CRC (10−8 Ωm)   14.7     LNG (10−8 Ωm) (22 °C) 15.4 WEL (10−8 Ωm) (293 K–298 K) 15  91 Pa 镤 use   177 nΩm     use  (22 °C) 19.1 CRC (10−8 Ωm)   17.7     LNG (10−8 Ωm) (22 °C) 19.1 WEL (10−8 Ωm) (293 K–298 K) 18  92 U 鈾 use   0.280 µΩm     CRC (10−8 Ωm)   28     LNG (10−8 Ωm)   28.0     WEL (10−8 Ωm) (293 K–298 K) 28  93 Np 镎 use  (22 °C) 1.220 µΩm LNG (10−8 Ωm) (22 °C) 122.0 WEL (10−8 Ωm) (293 K–298 K) 120  94 Pu 钚 use   1.460 µΩm     LNG (10−8 Ωm)   146.0     WEL (10−8 Ωm) (293 K–298 K) 150  95 Am 镅 use  (室温) 689 nΩm The electrical resistivity of 241Am metal. Journal of Physics and Chemistry of Solids
Volume 38, Issue 11, 1977, Pages 1301-1305  96 Cm 锔 use  (室温) 1250 nΩm The electrical resistivity of 244Cm metal. J Solid State Communications
Volume 23, Issue 6, August 1977, Pages 389-392 T 80 K (−193 °C) 273 K (0 °C) 293 K (20 °C) 298 K (25 °C) 300 K (27 °C) 500 K (227 °C)

 参考文献 

WEL
 G.W.C. Kaye and T. H. Laby in Tables of physical and chemical constants, Longman, London, UK, 15th edition, 1993.
 A.M. James and M.P. Lord in Macmillan's Chemical and Physical Data, Macmillan, London, UK, 1992.
 D.R. Lide, (ed.) in Chemical Rubber Company handbook of chemistry and physics, CRC Press, Boca Raton, Florida, USA, 79th edition, 1998.
 J.A. Dean (ed) in Lange's Handbook of Chemistry, McGraw-Hill, New York, USA, 14th edition, 1992.

CRC
 David R. Lide (ed), CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th Edition. CRC Press. Boca Raton, Florida, 2003; Section 12, Properties of Solids; Electrical Resistivity of Pure Metals

CR2
 David R. Lide (ed), CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th Edition. CRC Press. Boca Raton, Florida, 2003; Section 4, Properties of the Elements and Inorganic Compounds; Physical Properties of the Rare Earth Metals
 Beaudry, B. J. and Gschneidner, K.A., Jr., in Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earths, Vol. 1, Gschneidner, K.A., Jr. and Eyring, L., Eds., North-Holland Physics, Amsterdam, 1978, 173.
 McEwen, K.A., in Handbook on the Physics and Chemistry of Rare Earths, Vol. 1, Gschneidner, K.A., Jr. and Eyring, L., Eds., North-Holland Physics, Amsterdam, 1978, 411.

LNG
 J.A. Dean (ed), Lange's Handbook of Chemistry (15th Edition), McGraw-Hill, 1999; Section 4, Table 4.1 Electronic Configuration and Properties of the Elements

Category:電阻與電導
Category:化學元素列表